## KINERJA COKE-HYBRID BERBASIS  TANDAN  KOSONG  KELAPA SAWIT  DAN  LIMBAH  PLASTIK POLYPROPYLENE YANG DIPRODUKSI DENGAN METODE CO-PIROLISIS
M Jahiding 1* , E S Hasan 1 , Mashuni Mashuni 2 , Yuke Milen 1 , F Ayuningsih 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari 2 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari Universitas Halu Oleo; Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A Mokodompit Telp. (0401)3191929/Fax (0401)3190496

## ABSTRAK
Upaya mewujudkan program Net Zero Emissions (NZE) untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% ditahun 2030 sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yaitu dengan meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satu upaya yang dapat dilakukan  yaitu dengan mengkonversi  biomassa menjadi  bahan  bakar  alternatif.  Indonesia  se- bagai negara penghasil sawit terbesar menghasilkan limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) sebanyak 23%. TKKS mengandung 37 % selulosa, 27% hemiselulosa dan 15% lignin. Kandungan tersebut mengindikasikan TKKS dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar coke-hybrid sebagai pengganti  batubara.  Beberapa  penelitian  telah  mengidentifikasi  potensi  TKKS  sebagai  EBT dengan berbagai metode sesuai  SNI 01-6235-2000 sebagai standar  coke komersial. Untuk me- maksimalkan nilai kalor coke-hybrid TKKS, pada penelitian ini dilakukan blending TKKS dengan plastik polypropylene (PP) yang berpotensi dapat meningkatkan nilai kalor coke-hybrid . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan massa TKKS dengan plastik polypropyl- ene terhadap proximate dan nilai kalor coke-hybrid dengan  komposisi massa 9:1, 8:2, dan 7:3 menggunakan metode co-pirolisis pada temperatur 500 ͦ C. Hasil karakterisasi menunjukan bahwa kandungan coke-hybrid memiliki  kadar  air  5,67±1,2%, volatile  matter 16,72±2,1%,  kadar  abu 5,84±1,4%, fixed carbon 71,75±0,37% dengan nilai kalor maksimum 6898,74 kal/g. Berdasarkan hasil analisis terhadap coke-hybrid menunjukkan adanya peningkatan nilai kalor seiring dengan pertambahan massa PP.
Kata Kunci ： TKKS, Polypropylene , Co-pirolisis, Coke-hybrid , Energi Alternatif
mjahiding@uho.ac.id

## 1. Pendahuluan
Jumlah penduduk di indonesia mengalami per- tumbuhan yang sangat pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan  penduduk  ini,  mengakibatkan peningkatan konsumsi energi di berbagai sek- tor  kehidupan  manusia.  Ketidakseimbangan antara  konsumsi  dan  pasokan  energi  dapat
menyebabkan krisis      energi berkelanjutan ka- rena  terbatasnya  bahan  bakar  fosil,  untuk mengantisipasi  kelangkaan  bahan  bakar  fosil, diperlukan langkah strategis  dalam menaikkan persentase  EBT  yang  bersifat  ( renewable ) [1][2].  Salah  satu  strategi  pemerintah  dalam perencanaan  energi  nasional  yang  terdapat pada Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 2017 yaitu Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
Indonesian Journal of Petroleum and Mineral (2023) Vol. 3 No. 1 https://doi.org/10.53026/IJoEM/2023/3.1/1039
sebagai  hasil  pemodelan  kebutuhan  dan pasokan  energi  serta  dampak  emisi  GRK  se- bagai  pedoman  untuk  memberikan  arah pengelolaan  energi  nasional  dalam  mewujud- kan kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional yang ber- kelanjutan,  sejalan  dengan  UU  No.30  tahun 2007 tentang Energi, yaitu komitmen Indone- sia dalam   memberikan kontribusi perubahan iklim global dan menurunkan emisi GRK sebe- sar  29%  ditahun  2030  dengan  meningkatkan bauran  EBT  sebesar  23%  di  tahun  2025, kebijakan tersebut sebagai upaya    perwujudan program Net  Zero  Emissions (NZE)  yang mewajibkan  negara  industri  dan negara maju dalam mencapai NZE pada tahun 2050  [3][4]. Salah satu upaya dalam menaikkan persentase EBT,  yaitu  dengan  mengkonversi  biomassa menjadi  bahan  bakar  alternatif  sebagai pengganti  bahan  bakar  fosil  berupa  (batu bara).
Biomassa dipilih sebagai salah satu  sumber ba- han bakar alternatif yang perlu mendapat pri- oritas dalam pengembangan. Potensi biomassa di  Indonesia  mencapai  146,7  juta  ton/tahun, yang  bersumber  dari  berbagai  limbah  per- tanian  seperti  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit (TKKS)[5].  Indonesia  menjadi  peringkat  per- tama  negara  dengan  penghasil  kelapa  sawit terbesar  di  dunia.  TKKS  merupakan  limbah utama yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa  sawit  sekitar  23  %  dari  bobot  total tandan buah segar [6]. Sejauh ini pemanfaatan TKKS  belum  dikelola  secara  optimal,  semen- tara  limbah  TKKS  di  Indonesia  semakin  me- ningkat  dengan  produksi  limbah  sebesar 126,317,54  ton/  tahun.  Hal  ini  akan  mem- berikan  dampak  buruk  bagi  lingkungan  jika limbah  TKKS  tidak  dapat  diolah  dan dimanfaatkan dengan baik [7].
Disamping semakin meningkatnya jumlah  pro- duksi  limbah  TKKS,  Indonesia  juga  memiliki produksi yang besar pada limbah plastik. Ber- dasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, produksi sampah plastik di Indone- sia mencapai 5,4 juta ton/tahun. Jumlah sam- pah  plastik  tersebut  sebesar  14  %  dari  total produksi sampah. Salah satu jenis plastik yang sering  digunakan  oleh  masyarakat  pada  u- mumnya plastik jenis polypropilena karena PP
digunakan  pada  kemasan  produk  seperti  ma- kanan dan minuman. Meningkatnya pengguna- an  PP  memberikan  kontribusi  limbah  plastik sebanyak 24%. Hal ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan karena plastik merupa- kan  material  yang  tidak  bisa  terdekomposisi secara ilmiah dan sulit terurai sehingga dapat mencemari lingkungan.
Pengolahan limbah TKKS dan sampah PP di in- donesia  saat  ini  masih  sangat  terbatas,  se- dangkan  produksi  kedua  limbah  tersebut mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya. Namun kedua limbah sangat berpotensi jika di tinjau dari kandungannya. TKKS mengandung komponen  lignoselulosa  yaitu  37%  selulosa, 27% hemiselulosa dan 15% lignin, kandungan tersebut  mengindikasikan  carbon  yang  cukup tinggi, sedangkan PP adalah polimer non-polar, memiliki struktur hidrokarbon rantai panjang yang  dapat  dikonversi  menjadi  bahan  bakar sehingga  dari  kandungan  tersebut  limbah TKKS dan PP dapat digunakan menjadi bahan baku dalam pembuatan coke-hybrid [8][9].
Coke-hybrid adalah  bahan  bakar  padat  ( solid fuel ) konvensional yang terdiri dari paduan an- tara  dua  bahan  yang  berbeda,  dengan  tetap mempertahankan  sifat  maupun  karakteristik dari kedua unsur dan berpotensi sebagai peng- ganti batu bara kokas [10]. Salah satu metode yang dapat mengkonversi limbah TKKS dan PP menjadi coke-hybrid yaitu  co-pirolisis.  Co- pirolisis  adalah  dekomposisi thermal perpa- duan  dua  material,  pada  suhu  tinggi  tanpa adanya  oksigen,  dengan  produk  berupa  bio- char, bio-oil dan gas [11][12]. Metode ini dipilih karena  saat  proses  pembakaran  berlangsung tidak melibatkan oksigen dari atmosfir, jumlah CO 2 yang terbentuk sangat kecil dibandingkan dengan  pembakaran  terbuka  sehingga  dapat mengurangi masalah emisi gas CO 2 [13].
Beberapa karakteristik limbah TKKS sebelum proses co-pirolisis memiliki 12,59% kadar air, 65,38%  volatile  matter,  4,13%  kadar  abu, 17,90%  fixed  carbon,  dan  nilai  kalor  3794,85 kal/g[14].  Berdasarkan  karakteristik  tersebut nilai kalor TKKS belum memenuhi Standar Na- sional  Indonesia  (SNI  01-6235-2000)  untuk standar coke-hybrid , sehingga diperlukan vari- asi  kedalam  komposisi  TKKS  dengan  bahan
baku lain yang memiliki nilai kalor lebih tinggi. Sedangkan  limbah  PP  memiliki  0,03%  kadar air, 82,22 %   volatile matter, 0,08% kadar abu dan nilai kalor 11.114 kal/g [15].
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk menaikkan nilai kalor agar memenuhi Standar Nasional  Indonesia  (SNI  01-6235-2000)  yaitu dengan cara menambahkan PP, karena karak- teristik PP memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibanding  limbah  TKKS.  Semakin  besar  nilai kalor dari suatu bahan menunjukkan semakin besar pula energi panas yang dapat dilepaskan untuk melakukan proses pembakaran maupun pemindahan  kalor,  sehingga coke-hybrid pad- uan TKKS dan PP diyakini mampu menghasil- kan nilai kalor yang lebih tinggi dibanding bio- coke. Namun penambahan plastik dalam coke- hybrid diharapkan  tidak  terlalu  banyak  (± sebanyak 20%) agar tetap memenuhi standar baku mutu emisi yang    telah ditetapkan.

## 2. Material dan Metode

## a. Alat dan Bahan
Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah TKKS yang berasal dari limbah produksi  Sawit,  Desa  Lerepako,  Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dan limbah PP  yang  diperoleh  dari  TPA  Kota  Kendari. Instrumen  yang  digunakan  berupa  alat  pi- rolisis, timbangan analitik, cetakan coke-hybrid, gunting, ayakan 60 mesh, blender, beban 1 kg, tanur, oven, desikator, dan bomb calorimeter . b. Preparasi Sampel Bahan baku TKKS dan PP dicuci terlebih dahulu menggunakan  air  untuk  menghilangkan  ko- toran,  kemudian  dijemur  dibawah  sinar  ma- tahari hingga kering. Sampel TKKS di blender lalu  diayak  menggunakan  ayakan  ukuran  60 mesh,  sedangkan  untuk  sampel  PP  dipotong dengan ukuran ± 0.5 mm.
c. Proses Co-pirolisis Limbah  TKKS  dan  PP  ditimbang  sebanyak  10 gram dengan perbandingan massa 9:1, 8:2 dan 7:3 lalu dicampur hingga homogen, kemudian sampel limbah TKKS dan PP dimasukan ke da- lam  cetakan  dan  dipanaskan  didalam  reaktor pirolisis.  Temperatur  pirolisis  disetting  pada suhu  110 o C  selama  15  menit  yang  bertujuan untuk menguapkan air dalam bahan. Kemudian
temperatur dinaikan menjadi 500 o C dan diper- tahankan selama 15 menit. Setelah itu, tempe- ratur  pirolisis  diturunkan  kembali  ke  suhu kamar.
d. Analis is Proximate dan Nilai Kalor Coke

## Hybrid
Berdasarkan American Society for Testing  and Materials [ASTM  D2015-96] Standard  Test Method for Gross Calorific Value of Solid Fuel by Adiabatic  Bomb  Calorimeter, parameter  prok- simat  meliputi  4  parameter  yaitu  kadar  air [ASTM  D-3173-11],  kadar  zat  terbang  [ASTM D-3175-11] , kadar abu [ASTM D-3174-12], ka- dar karbon terikat [ASTM D-3172-07a] dan an- alisis nilai kalor [ASTM D-2015-77].

## 3. Hasil dan Pembahasan
a. Analisis  Proximate Coke-Hybrid Limbah TKKS: PP
Hasil  uji  proximate coke-hybrid limbah  TKKS dengan  plastik  PP pada  temperature  500 o C ditunjukan pada Tabel 1 . Parameter proximate yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap kualitas coke-hybrid [16]. Coke-hybrid yang berkualitas  jika  memenuhi  syarat  seperti cukup keras dan tidak mudah hancur,    mem- punyai kandungan arang ( fixed carbon ) ≥75%, kadar  abu  5%,  kadar  air  8%,  kadar  zat  men- guap maksimal 15%, dan nilai kalor memenuhi Standar  Nasional  Indonesia  (SNI  01-6235- 2000)[17].
Kadar Air ( Moisture Content )
Kadar air yang terkandung dalam coke-hybrid memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap nilai  kalor.  Semakin  rendah  kadar  air  dalam coke-hybrid , maka semakin baik kualitas coke- hybrid [18][19]. Gambar 1 menunjukan kadar air coke-hybrid mengalami  penurunan  seiring dengan  meningkatnya  persentase  komposisi massa coke-hybrid TKKS PP. Hal ini disebabkan karena PP memiliki kandungan air yang sangat sedikit  dan  partikel-partikel  PP  yang  diguna- kan juga memiliki ukuran yang lebih besar di- bandingkan  partikel-partikel char TKKS  se- hingga  menyebabkan  porositas coke-hybrid menjadi  lebih  besar  dengan  porositas  yang lebih besar, akan lebih banyak air yang teruap-
Indonesian Journal of Petroleum and Mineral (2023) Vol. 3 No. 1 https://doi.org/10.53026/IJoEM/2023/3.1/1039
kan  pada  proses  pirolisis  sehingga  kadar  air coke-hybrid pun menurun, sehingga dari hasil penelitian  ini,  diperoleh  nilai  kadar  air coke- hybrid telah  memenuhi  standar  kualitas bio- coke Jepang , Inggris,  Amerika  dan  SNI  01- 6235-2000 yaitu maksimal ≤ 8% .
Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Coke-hybrid Limbah TKKS: PP
Parameter Rasio Komposisi (TKKS: PP) Standar Bio-coke 9:1 8:2 7:3 Jepang Inggris Amerika SNI Kadar Air (%) 6,31 5,92 4,79 6-8 3,6 6,2 ≤8 Kadar Abu (%) 6,86 5,77 4,91 3-6 5,9 8,3 ≤8 Kadar Zat Volatil (%) 15,29 16,70 18,19 15-30 16,4 19-28 ≤15 Kadar Karbon Terikat (%) 71,55 71,61 72,09 60-80 75,3 60 ≥77 Nilai Kalor (Kal/g) 6752 6869 6900 6000-7000 7289 6230 ≥5000
Gambar 1. Analisis Proximate Kandungan Coke-Hybrid TKKS: PP
Kandungan Zat Menguap ( Volatile Matter ) Zat mudah menguap ( volatile matter ) menun- jukan zat yang dapat menguap dari dekompo- sisi  senyawa  yang  terdapat  dalam coke-hy- brid .  Tinggi  rendahnya  volatile  matter coke- hybrid dipengaruhi  oleh  jenis  bahan  baku. Volatile  matter tersusun  atas  senyawa hidrokarbon, metana dan karbon monoksida, semakin  rendah  kadar  karbon  monoksida maka  kualitas  bio-coke  yang  dihasilkan semakin  baik  dan  ramah  lingkungan  [20]. Gambar  1 menunjukan  terjadi  peningkatan volatil  matter seiring  dengan  penambahan massa sampel. Hal ini disebabkan PP memiliki senyawa karbon yang lebih besar dibanding- kan  TKKS.  Peningkatan  persentase volatile
matter tersebut  dipengaruhi  adanya  pen- campuran  plastik,  maka  kadar volatile akan semakin  tinggi  dan  sebaliknya  apabila pencampuran  plastik  semakin  sedikit  maka kadar volatile semakin rendah karena  kadar volatile yang  tinggi  pada  PP  inilah  yang menyebabkan  plastik  lebih  cepat  menyala dan  memiliki  kecepatan  pembakaran  yang tinggi. Secara keseluruhan volatile matter dari hasil penelitian coke-hybrid limbah TKKS dan PP  memenuhi  standar  mutu  Jepang,  Inggris, Amerika  tapi  tidak  memenuhi  SNI-01-6235- 2000 yaitu <15%.
Kadar Abu ( Ash Content ) Unsur  utama  dari  abu  yaitu  mineral  dan silika,  memiliki  pengaruh  kurang  baik
terhadap  nilai  kalor.  Abu  yang  terkandung dalam  bahan  bakar  padat  adalah  mineral yang  tidak  dapat  diproses  saat  terjadinya pembakaran,  sehingga  semakin  tinggi  kadar abu maka semakin rendah kualitas dari coke- hybrid. Gambar  1. menunjukan  adanya  pe- nurunan  kadar  abu coke- hybrid.  Hal  ini  di- sebabkan  PP  memiliki  ikatan  rantai  karbon yang  panjang  sehingga  plastik  akan  mudah terikat  pada  proses  pembakaran  dan  meng- hasilkan sedikit zat sisa yang akan    menjadi abu. Nilai kadar abu yang diperoleh juga  di- pengaruhi oleh persentase kadar abu pada PP yang  sangat  kecil,  dengan  bertambahnya komposisi plastik dapat menurunkan nilai ka- dar abu coke-hybrid. Pada penelitian ini kadar abu  pada coke-hybrid memenuhi  standar  Je- pang,  Inggris,  Amerika  dan  SNI-01-6235- 2000.
Kadar Karbon Terikat ( Fixed Carbon ) Fixed  carbon menunjukkan  banyak  kan- dungan  unsur  karbon  yang  terdapat  dalam coke-hybrid yang  memiliki  pengaruh  ter- hadap  zat  menguap  dan  nilai  kalor coke-hy- brid [21]. Gambar 1 menunjukan bahwa fixed carbon coke-hybrid mengalami kenaikan seir- ing  dengan  semakin  meningkatnya  persen- tase  komposisi  massa  TKKS  PP yang  di- gunakan. Hal ini disebabkan PP mengandung unsur  karbon  dan  hidrogen  yang  mem- berikan pengaruh terhadap nilai fixed carbon yang diperoleh. Jumlah fixed    carbon juga di- pengaruhi  oleh  jumlah  kadar  air, volatile matter dan  kadar  abu.  Kadar fixed  carbon yang tinggi menunjukkan produk coke-hybrid akan membutuhkan waktu pembakaran yang lebih lama dalam pengaplikasiannya sehingga pada penelitian ini semua kadar fixed carbon telah  memenuhi  kriteria  standar  Jepang, Inggris dan SNI-01-6235-2000 yaitu >77%.
b. Analisis Nilai Kalor  ( Calofic Value ) Coke-Hybrid Limbah TKKS: PP Nilai kalor menjadi parameter penting dalam menentukan  kelayakan  bahan  bakar  yang dihasilkan [14]. Tabel 1 menunjukan adanya peningkatan  nilai  kalor  seiring  dengan  me- ningkatnya  persentase  komposisi  massa TKKS:  PP.  Variasi  komposisi  diperoleh  nilai kalor 6752-6900 kal/g. Adanya  peningkatan nilai  kalor  karena  PP  memiliki  ikatan  rantai hidrokarbon  yang  lebih  panjang  dibanding TKKS,  sehingga  menghasilkan  energi  panas
yang lebih besar pada saat reaksi pemutusan rantai hidrokarbon. Berdasarkan hasil pene- litian,  nilai  kalor  yang  diperoleh  memenuhi standar  Jepang,  Amerika  dan  SNI-01-6235- 2000,  sehingga  parameter  terbaik  pada  pe- nelitian untuk memperoleh nilai kalor terbaik yaitu perbandingan komposisi 7: 3.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukan  peningkatan persentase  massa  limbah  TKKS  dan  PP mempengaruhi  nilai  proximat  coke-hybrid. Komposisi  sampel  dengan  nilai  proximat terbaik  diperoleh  pada  perbandingan  7:  3, dengan  kadar  air  4,79%,  kadar  abu  4,92%, kadar zat volatil 18,19, kadar karbon terikat 72,09%  dan  nilai  kalor  6900  Kal/g.  Secara keseluruhan nilai proximate memenuhi stan- dar  Jepang,  Inggris,  Amerika  dan  SNI-01- 6235-2000.

## 5. Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada semua  tim  atas  kontribusinya  dalam  pe- nelitian ini, Universitas Halu Oleo (UHO) dan penelitian ini mendapatkan dana dari Kemen- terian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi Republik Indonesia dengan skema penelitian terapan pada tahun 2022.

## Daftar Pustaka
[1] M.  Falah  and  N.  Nelza,  “Pembuatan Biopelet  dari  Limbah  Tandan  Kosong Kelapa  Sawit  (TKKS)  Sebagai  Bahan Bakar Terbarukan,” Ready Star-2 , pp. 90 – 95, 2019, [Online]. Available: https://ptki.ac.id/jurnal/index.php/rea dystar/article/view/41.
[2]  M. Hidayat, J. Miharja, P. Studi, P. Kimia, and  U.  Khairun,  “Analisis  proksimat potensi  briket  bioarang  sebagai  energi alternatif di Desa Kusu , Maluku Utara,” vol. 05, no. 1, pp. 15 – 21, 2000.
[3] M.  F.  Praevia  and  W.  Widayat,  “Analisis Pemanfaatan  Limbah  Tandan  Kosong Kelapa Sawit Sebagai Cofiring pada PLTU Batubara,” J. Energi Baru dan Terbarukan , vol. 3, no. 1, pp. 28 – 37, 2022, doi: 10.14710/jebt.2022.13367.
[4]  R.  A.  Aprilianto  and  R.  M.  Ariefianto,
Indonesian Journal of Petroleum and Mineral (2023) Vol. 3 No. 1 https://doi.org/10.53026/IJoEM/2023/3.1/1039

## “Peluang  Dan  Tantangan  Menuju  Net
Zero  Emission  (NZE)  Menggunakan Variable  Renewable  Energy  (VRE)  Pada Sistem Ketenagalistrikan Di Indonesia,” J. Paradig. , vol. 2, no. 2, pp. 1 – 13, 2021.
[5] T.  I.  N.  D.  Siswati,  “Pemanfaatan  limbah pertanian  sebagai  energi  alternatif melalui konversi thermal,” vol. 12, no. 1, pp. 117 – 122, 2012.
[6]  R.  Efendi,  Hermanto,  A.  Makhsud,  and Sungkono, “Analisis Karakteristik Briket Dari  Cangkang  Kemiri  Sebagai  Bahan Bakar  Alternatif,” J-Move    J.  Tek.  Mesin , vol.  2,  no.  2,  pp.  31 – 36,  2020,  [Online].
Available: https://www.engjournalumi.com/index. php/J-Move/article/view/42.
[7] N.  A.  Fauzan,  “Pemanfaatan  Limbah Tandan Kosong Kelapa,” no. 36, pp. 1– 5, 2019.
[8]  F. S. Harahap, H. Walida, R. Rahmaniah, A. Rauf,  R.  Hasibuan,  and  A.  P.  Nasution, “Pengaruh  Aplikasi  Tandan  Kosong Kelapa  Sawit  dan  Arang  Sekam  Padi terhadap  beberapa  Sifat  Kimia  Tanah pada Tomat,” Agrotechnology Res. J. , vol. 4,  no.  1,  pp.  1 – 5,  2020,  doi: 10.20961/agrotechresj.v4i1.41121.
[9]  M.  Jahiding, “Gravitas,” Anal.  Pengaruh Temp.  Piorlisis  terhadap  Kualitas  Bahan Miny.  dari  Limbah  Plast.  Polipropilena , vol. 19, no. 1, pp. 6 – 10, 2020.
[10]  I.  N.  Sudiana et  al. ,  “Pembuatan  Briket Energi Tinggi dari Cangkang Kakao yang Diaktivasi dengan Mikrowave,” J. Apl. Fis. , vol. 13, no. 1, pp. 27 – 32, 2017.
[11]  M. Fikri, B. Prakasa, H. M. Rachiemoellah, and  S.  Zullaikah,  “Co -Pirolisis  Batubara Kualitas Rendah (Low Rank) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit,” J. Tek. Pomits , vol. 3539, pp. 1 – 6, 2013.
[12]  K.  Ridhuan,  Dwi  Irawan,  Rahmady Setiawan, “Comparison of Types and Size of  Biomass  on  Pirolysis  Combustion Toward The Results of Bio-Charcoal and Liquid Smoke,” J. Eng. Sci. Res. , vol. 2, no.
1, pp.
10 – 15, 2020, doi: 10.23960/jesr.v2i1.37.
[13]  M. Jahiding, L. Lestari, D. L. Oktaviani, and R.  S.  Rizki,  “Analisis  kualitas  bio -coke cangkang  kakao  terinjeksi  lvm  sebagai bahan  bakar  alternatif,”  vol.  1,  no.
November, pp. 1725 – 1733, 2021.
[14]  Y.  Ristianingsih,  A.  Ulfa,  and  R.  Syafitri K.S,  “Pengaruh  Suhu  Dan  Konsentrasi Perekat  Terhadap  Karakteristik  Briket Bioarang Berbahan Baku Tandan Kosong Kelapa  Sawit  Dengan  Proses  Pirolisis,” Konversi ,  vol.  4,  no.  2,  p.  16,  2015,  doi:
10.20527/k.v4i2.266. [15] M.  Muchammad,  “Analisis  Pemanfaatan Limbah Sampah Plastik Jenis Polypropylene  Menjadi  Bahan  Bakar Alternatif,” J. Ilm. Momentum , vol. 14, no. 1, pp. 69 – 74, 2018, doi: 10.36499/jim.v14i1.2189. [16]  A. S. Ginting, A. H. Tambunan, D. Radite, and  P.  A.  Setiawan,  “Karakteristik  Gas - Gas Hasil Pirolisis Tandan Kosong Kelapa Sawit Characteristics of Gases of Palm Oil Empty Fruit Bunches Pyrolysis,” J Tek Ind
Pert , vol. 25, no. 2, pp. 158 – 163, 2015.
[17] P.  Darmadji  and  H.  Triyudiana,  “Proses pemurnian  asap  cair  dan  simulasi akumulasi  kadar  benzopyrene  pada proses  perendaman  ikan,” Agritech ,  vol. 26, no. 2, pp. 74 – 83, 2006.
[18] Prihono and Widyaiswara, “Karakteristik Briket  Campuran  Arang  Serbuk  Gergaji dengan  Arang  Cangkang  Kelapa,” vol.  4, no. 1, pp. 1 – 23, 2016.
[19] D.  Hendra,  “3775 -12453-1- SM.pdf,”
Pembuatan Briket Arang dari Campuran kayu,  Bambu,  Sabut  Kelapa,  dan Tempurung  Kelapa  Sebagai  Sumber energi Alternatif . p. 14, 2007.
[20] H. K. Tyas, “Uji Karakteristik Briket Tatal Karet  Dengan  Parameter  Kadar  Abu, Volatile  Matter  Dan  Laju  Pembakaran,” vol. 1, no. 1, pp. 1 – 12, 2012.
[21]  E. S. Hasan, M. Jahiding, Mashuni, W. O. S. Ilmawati,  W.  Wati,  and  I.  N.  Sudiana, “Proximate  and  the  Calorific  Value Analysis of Brown Coal for High-Calorie Hybrid  Briquette  Application,” J.  Phys. Conf.  Ser. ,  vol.  846,  no.  1,  2017,  doi:
10.1088/1742-6596/846/1/012022.